88 PRÉPARATION d'aLLIAGES 



sibilité est réglable par une résistance Kj. Au moment de l'in- 

 troduction de l'échantillon, le flux magnétique passant par la 

 bobine augmente et la déviation instantanée du galvanomètre 

 est proportionnelle à cette augmentation. La mesure consiste à 

 observer successivement les impulsions du galvanomètre pro- 

 duites par l'alliage et par le fer de Kohlswa et à prendre leur 

 lapport après les avoir ramenées à des masses égales de subs- 

 tance. Le champ de l'électro-aimant employé était de plusieurs 

 milliers de gauss, on pouvait donc compter que la saturation 

 était atteinte. 



Les échantillons que l'on veut comparer doivent toujours 

 occuper la même position à l'intérieur de la bobine. La position 

 la plus favorable est celle donnant l'effet d'induction maximum, 

 car celui-ci est alors peu influencé par une petite erreur sur la 

 position de la substance, surtout quand la bobine h est notable- 

 ment plus longue que l'échantillon. Un cran d'arrêt empêche 

 que la pièce / dépasse cette position au moment de l'intro- 

 duction. 



L'électro-aimant avait l'inconvénient de s'échautiér rapide- 

 ment ; de ce fait le champ était diminué, ce qui produisait une 

 déviation du galvanomètre. Pour rendre inoffensifs ces courants 

 d'induction, nous avons ajouté une bobine de compensation D, 

 mise en parallèle avec la bobine h. La sensibilité du galvano- 

 mètre n'en est pas trop diminuée si cette bobine de compensa- 

 tion a une grande résistance. Elle a été construite avec un 

 grand nombre de tours, ce qui a permis de mettre en série avec 

 elle une résistance de 4400x?. En variant cette résistance on 

 peut régler la compensation pour tous les champs employés. 



Alliages obtenus par l'aluminothermie. 



Dans le procédé aluminothermique on réduit les oxydes par 

 de l'aluminium ; le métal est obtenu à l'état hquide. La ther- 

 mite fournie par son inventeur Goldschmidt est de l'oxyde de 

 fer et de l'aluminium en poudre fine. La grande quantité de 

 chaleur dégagée pendant la réaction, qui porterait la tempéra- 

 ture de la thermite à 2500°, permet d'obtenir la fusion non seu- 



